222 MEÏONITE. MIZZONITE. 



raissent tordus, comme s'ils avaient subi un commencement de fu- 

 sion. Clivage net suivant ra, moins net et interrompu suivant h 1 . 

 Cassure conchoïdale. Parfaitement limpide lorsque les cristaux 

 sont purs; semi-transparente lorsqu'ils renferment un grand nom- 

 bre de grains étrangers composés principalement de grenats noirs 

 et de hornblende. Double réfraction à un axe négatif assez éner- 

 gique, ta =z 1,594 à 1,597 s = 1,558 à 1,561 pour la partie jaune 

 du spectre; Dx. Eclat vitreux très-prononcé, quelquefois mat 

 par suite d'un léger enduit de calcaire qui recouvre les cristaux. 

 Incolore ou faiblement grisâtre. Fragile. Dur. = 6. Dens. =2,73 

 a 2,74. 



Au chalumeau, fond assez facilement avec un fort bouillonne- 

 ment, en un verre blanc très-bulleux. Complètement soluble dans 

 l'acide chlorhydrique en donnant de la silice floconneuse. 



(Ca, Mg, Na, R) 6 , AP, Si 9 : Silice 41,92 Alumine 32,00 Chaux 26,08. 



Analyses de la meïonite de la Somma : a, par Gmelin; 6, par 

 Stromeyer; c, par Wolff; d, par Rath; e, par Damour. 





a 



b 



c 



d 



e 



Qx\T.ÉiNE 



Silice 



40,8 



40,53 



42,07 



42 3 5o 



41,80 





21,74 



Alumine 



30,6 



32,72 



31,71 



30,89 



30,40 





14,21 



Oxyde ferrique 



1,0 



0,1 8 



» 



0,41 



» 







Chaux 



22,4 



24,24 



22,43 



21/14 



49,00 



5,40 



] 



Soude 

 Potasse 



» 



J U< 



0,45 

 0,31 



4,25 

 0,93 



2,51 

 0,86 



0,64 



0,14 



\ 6,3C 



Magnésie 



» 



» 



» 



0,83 



0,46 



0,18 



) 



Perte au feu 



3,1 



» 



0,31 



0,19 



3,17 







Késidu inattaqué 



» 



» 



» 



» 



0,46 









4 00,0 



99,48 



97,28 



98,46 



98,66 





Densité : 



» 



» 



" » 2, 



734à2,73 



7 2,73 







La meïonite ne s'est encore rencontrée que dans des blocs rejetés 

 de la Somma, au Vésuve. Les cristaux les plus purs tapissent, dans 

 une roche calcaire, des géodes dont le fond est entièrement garni 

 par une couche de 1 à 2 millim. d'épaisseur de lamelles de mica 

 verdâtre fortement 'pressées les unes contre les autres et normales 

 aux parois des géodes : plus rarement ils sont disséminés dans un 

 mélange de calcaire et de Wollastonite j d'autres cristaux plus gros 

 mais moins transparents se détachent au milieu de masses caver- 

 neuses essentiellement composées de feldspath vitreux, de meïonite 

 confusément cristallisée, de grenats noirs et de très-petits cristaux 

 de hornblende. 



Mizzonite. M. Scacchi a donné ce nom à une variété dont le? 



